1062 



CH. MAURAIN — MAGNÉTISME ET COUCHES DE PASSAtiE 



parlir de laquelle l'intensité devient bien dé- 

 linie. On pourrait penser que cette perturbation 

 initiale ne correspond pas à une variation des pro- 

 priétés magnétiques, mais à un trouble dans le 

 début de l'électrolyse; une discussion approfondie, 

 que je ne reproduirai pas ici, montre que cette, 

 hypothèse est inadmissible. D'ailleurs, une preuve 

 suffisante résulte d'un fait qu'il me reste à indi- 

 quer : la partie initiale courbe est très nette pour 

 les champs assez faibles, de quelques gauss ; mais, 

 si l'on effectue le dépôt dans un champ plus intense, 

 elle est moins marquée, et, si la valeur du champ 

 est telle que l'aimantation soit dans la région de 

 saturation, c'est-à-dire si celte valeur dépasse 

 douze ou quinze gauss, la partie courbe disparaît 

 pratiquement, c'est-à-dire qu'alors les premières 

 couches s'aimantent à saturation comme les cou- 



Temps 



Fig. 4. — Intensité d'aimantation d'un dépôt électrolytiquc 

 près de l'origine. — C, fer; C, nickel. 



ches suivantes; la différence des propriétés ma- 

 gnétiques n'apparaît que lorsqu'on opère dans 

 des champs pour lesquels la saturation n'est pas 

 atteinte. Or, pour revenir à l'hypothèse faite tout 

 à l'heure, si la partie courbe provenait d'un 

 trouble dans l'électrolyse, il n'y aurait pas de 

 raison pour qu'elle disparaisse pour certaines va- 

 leurs du champ. 



J'ai déterminé la valeur de l'épaisseur limite à 

 partir de laquelle commencée, se former une couche 

 de fer de propriétés magnétiques bien définies, en 

 opérant pour des valeurs convenables du champ, 

 et en déduisant l'épaisseur de chaque dépôt de sa 

 masse. J'ai pris comme supports des dépôts de diffé- 

 rents métaux, pour rechercher L'influence possible 

 de la nature du support. Voici les moyennes des 

 résultats obtenus pour chacun de ces métaux, en 

 •vi. (millionièmes de millimètre i. 



Dépôts sur argnnt 79 u.ji 



— cuivre 79 



laiton 83 



— or 83 



— platine 92 



La moyenne de toutes les déterminations est à 

 très peu près 83 vv-: eu égard aux difficultés des 

 expériences, les nombres obtenus avec ces diffé- 

 rents supports s'accordent suffisamment, et il 

 semble bien qu'on puisse conclure des résultats 

 précédents que la nature du métal pris comme 

 support est sans influence. 



Les expériences du même genre relatives au 

 nickel conduisent à des courbes dont la partie 

 initiale a, au contraire de celles correspondant au 

 fer, un coefficient angulaire plus élevé que la partie 

 rectiligne (exemple : courbe C, fîg. 4); il en résulte 

 que l'intensité d'aimantation est. plus grande pour 

 les premières couches que pour les couches sui- 

 vantes; l'épaisseur à partir de laquelle commence à 

 se former une couche de propriétés magnétiques 

 définies est beaucoup plus grande que pour le fer, 

 environ 200 w- 



Des résultats précédents, que faut-il conclure, 

 relativement h l'épaisseur des couches de passage? 

 Dans cette Revue 1 , M. Vincent a exposé et inter- 

 prété les expériences se rapportant à ce sujet. J'y 

 renverrai le lecteur; mais, pour indiquer nette- 

 ment l'état de la "question, je résumerai ici les 

 faits, dont plusieurs ont été acquis postérieure- 

 ment au travail de M. Vincent, en les séparant de 

 l'interprétation. Plateau 2 constate que la tension 

 superficielle de membranes savonneuses reste 

 constante quand leur épaisseur a été diminuée jus- 

 qu'à 1 1 i m-u (il n'a pas opéré sur des couches plus 

 minces). MM. Reinold et Rucker 3 reprennent ces 

 expériences et montrent que l'épaisseur à partir 

 de laquelle la tension superficielle commence à 

 varier est comprise entre Ao et 96 w». M. Quincke '' 

 cherche quelle épaisseur d'un certain corps solide 

 il faut appliquer sur une surface de verre pour 

 que la hauteur d'un liquide soulevée par capilla- 

 rité le long de cette paroi (ou l'angle de raccorde- 

 dément) prenne la valeur correspondant à ce corps 

 intermédiaire ; il trouve celle épaisseur limite : 



pour le système vei're-argent-eau > 'ôimi.,1. 



— verre-iodure d'argent-mereure . = 59. 

 verre-sulfure d'argent-inercuie . = iSfjLvJ ,3. 



— verre-collodion-niercure . . . . < 80. 



M. Vincent 1 trouve, comme résultat d'expériences 

 faites avec le plus grand soin, que des lames minces 

 d'argent ne renferment une couche intérieure de 

 conductibilité électrique bien définie que quand 

 leur épaisseur est supérieure à 50 v-i'-. 



' G. Vincent : Bévue gén. des Sciences, t. X. p, ils; [899, 



- Plateau : Statique '1rs liquides, I. I, p. 204-2 I. 



3 Reinold et Rucker: Phil. Traas. Roy. Soc. London 

 1881, 1883, 1886, 1893. 



G, Quincke : Pogg. Ann., t. CXXXVII, p. 102 U4; 1869. 



" 6. Vincent : Inc. cit. et Ann. de Ch. et de l'h.. t. XIX. 

 p. 421-516; 1900. 



